## KUAT LENTUR LEMBARAN SERAT SEMEN YANG MENGGUNAKAN JERAMI PADI

## Cut Farida Hanum, Erna Septiandini., Amos Neolaka

## PENDAHULUAN
Perkembangan pembangunan di bidang perumahan, perkantoran, sekolahan, sarana kesehatan dan  lain-lain  akan  menuntut  pula  perkembangan  industri  bahan  bangunan.Berdasarkan  biro pusat  statistik  tahun  2003  jumlah  penduduk  Indonesia,  sampai  pertengahan  tahum  2003 mencapai 214,593 juta jiwa.(BPS)
Meningkatnya  jumlah  penduduk  membawa  dampak  positif  bagi  perkembangan  konstruksi  di Indonesia, sehingga tuntutan terhadap kebutuhan bahan bangunan pun akan semakin meningkat seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk  pada  masa  akan  datang.  Terutama  bangunan  untuk tempat  tinggal  yang  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  masyarakat  yang  utama,  maka kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dengan menyediakan bahan bangunan yang cukup baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas serta harganya terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Pemenuhan  kebutuhan  akan  bahan  bangunan  dewasa  ini  yang  diperlukan  adalah  bahan bangunan  yang  praktis  dan  lebih  ekonomis  secara  keseluruhan.  Salah  satu  bahan  bangunan yang selalu menjadi unsur dari suatu bangunan rumah atau gedung adalah penutup langit-langit. Bahan  penutup  langit-langit  pada  saat  ini  sangat  beraneka  ragam,  baik  jenis,  bentuk  maupun warnanya, antara lain ; lembaran asbes semen datar, lembaran alumunium, triplek dan lembaran serat semen.
Jenis langit-langit yang dalam pembuatannya sangat praktis serta ekonomis adalah langit-langit yang terbuat dari serat dan semen yang biasa dikenal dengan nama serat semen. Serat semen merupakan salah satu jenis langit-langit yang mudah dalam pembuatannya dan harganya dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. Serat semen banyak digunakan di Indonesia dan sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai langit-langit yang lazimnya dikenal dengan nama “ eternit“.
Dalam  aplikasi  di  Lapangan  serat  semen  banyak  diproduksi  untuk  langit-langit  dan  atap  dari bangunan. Keuntungan dari pemakaian lembaran serat semen adalah biaya yang sangat relatif murah, mudah dipaku, mudah dipotong ( digergaji ), tahan terhadap jamur dan rayap.
Serat merupakan bahan baku dalam pembuatan serat semen yang berfungsi untuk memperkuat pengikatan  pada  semen  dan  tepung  batu  kapur.  Selama  ini  serat  yang  dipergunakan  dalam pembutannya  adalah  sisa-sisa  potongan  kain  katun  atau  sisa  pembuangan  pabrik  pemintal benang, serat tumbuh-tumbuhan atau kulit tumbuh-tumbuhan.(BPS) Pada umumnya serat yang dipakai  dalam  pembuatan  serat  semen  di  pabrik-pabrik  adalah  sisa-sisa  benang  dari  industri pertekstilan di daerah Jawa, sehingga cukup sulit untuk pabrik-pabrik yang berada diluar pulau Jawa.
Terjadinya penurunan potensi alam baik jumlah maupun kualitasnya telah menempatkan produk bahan bangunan khususnya eternit sebagai salah satu alternatif pemanfaatan limbah pertanian sekaligus  bahan  pokok  .  Hal  ini  didukung  pula  oleh  program  pengembangan  hutan  tanaman industri sebagai sumber bahan pokok.
Industri eternit memiliki prospek yang baik di Indonesia karena produk ini dapat dibuat dari serat umbuh-tumbuhan  atau  bahan  berlignoselulosa  lainnya.  Karena  itu,  industri  ini  dapat memanfaatkan limbah kayu dan tumbuh-tumbuhan, baik dari industri pengolahan kayu, limbah eksploitasi, maupun limbah pertanian seperti jerami padi.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  berbagai  alternatif  dapat  dilakukan  diantaranya  dengan aneka  usaha  peningkatan  bahan  limbah  anorganik  maupun  pemanfaatan  limbah  pertanian  ( serat alam  ). Potensi  limbah  pertanian di  Indonesia  cukup  besar,  salah  satunya  adalah  jerami padi. Serat jerami padi merupakan serat yang dapat menyerap air.
Selama  ini  jerami  padi  sudah  digunakan  sebagai  bahan  baku  pembuatan  kertas,  alas  untuk ternak,  pakan  ternak,  bahan  bakar  dan  media  pertumbuhan  jamur.  Pemanfaatan  limbah  padi khususnya jerami padi untuk bidang industri masih terbatas, padahal beberapa sifat yang ada dalam  jerami  padi,  baik  sifat  fisik  atau  pun  sifat  kimia,  dapat  dimanfaatkan  lebih  lanjut  untuk bidang industri khususnya sebagai bahan bangunan.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Rozak (1997) dalam pembuatan panel dinding yang menggunakan jerami padi sebagai bahan tambahan, menjelaskan bahwa jerami padi dapat meningkatkan  kuat  lentur  panel  dinding  dan  dapat  mengadakan  pengikatan  dengan  semen. Kemampuan daya ikat ini karena dipengaruhi oleh kemampuan jerami padi dalam menyerap air. Semakin besar kemampuan suatu serat dapat menyerap air maka akan menghasilkan kekuatan yang  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  serat  yang  tidak  dapat  menyerap  air.  Namun penggunaan serat perlu diperhatikan, karena semakin banyak serat yang digunakan maka akan menyebabkan  banyaknya  rongga-rongga  udara  yang  terbentuk  sehingga  kekuatan  ikat  antara mill  dan  semen  akan  berkurang,  hal  ini  akan  menyebabkan  penurunan  kuat  lentur  yang dihasilkan.(Lesmaono,  1997)  Selain  dari  pada  itu  jerami  padi  juga  mudah  didapatkan,  relatif murah dan merupakan serat alam.
Berawal dari pemikiran tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti pembuatan lembaran serat semen  yang  menggunakan  serat  jerami  padi  sebagai bahan baku  dan untuk  mengetahui  kuat lentur lembaran serat semen dengan bahan baku jerami padi dengan persentase 9%, 10%, 11% dan 12% terhadap berat semen.
Pemanfaatan  jerami  padi  pada  lembaran  serat  semen  dimaksudkan  untuk  dapat  digunakan sebagai  bahan  baku  dalam  pembuatan  lembaran  serat  semen,  dan  diharapkan  dapat menghasilkan kuat lentur yang lebih baik dari kuat  lentur yang disyaratkan dalam SNI 15 – 0233 –  1989  sehinnga  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  sebagian  besar  pengaruh  pada kuat lentur yang dihasilkan dan memenuhi persyaratan lain seperti kemampauan digergaji dan dipaku.

## METODA
Tujuan  penelitian  ini  secara  operasional  adalah  untuk  mengetahui  dan  membuktikan  adanya pengaruh secara signifikan kuat lentur lembaran serat semen dengan jerami padi sebagai bahan pembuatan  serat  semen  dengan  panjang  1cm  dalam  persentase  9%,  10%,  11%  dan  12% terhadap berat semen.
Tempat  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium  Bio  komposit  Institut  Pertanian  Bogor Jurusan  Teknologi  Hasil  Hutan,  Jl.Dramaga  -  kampus  dalam,  Bogor.  Waktu  Penelitian  ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2004 sampai dengan Oktober 2004.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi eksperimen di Laboratorium dengan benda uji lembaran serat semen  yang menggunakan jerami padi.
Variable  Penelitian adalah :
Variabel yang digunakan pada penelitian ini dikelompokan atas dua variable :
Variabel bebas adalah lembaran serat semen dengan jerami padi .
Variabel terikat adalah nilai kuat lentur

## Rancangan penelitian
Rancangan  penelitian  ini  menggunakan  2  kelompok  uji,  yaitu  kelompok  eksperimen  benda  uji serat semen yang diberikan perlakuan dengan variasi jerami padi sebagai kelompok uji ( E1 ) dan  kelompok  kontrol  kuat  lentur  standar  yang  disyaratkan  dalam  SNI  15-0233-1989  sebagai kelompok pembanding ( E2 ).
Penelitian  ini  juga  menggunakan  4  macam  perlakuan  untuk  kelompok  benda  uji  serat  semen yang menggunakan serat ( X 1 ) dan kelompok pembanding yaitu kuat lentur standar.
Penelitian ini juga diharapkan akan menghasilkan variasi kelompok nilai kuat lentur serat semen. Rancangan penelitien dapat digambarkan sebagai berikut :
E 1 X 1 O 1
E 2 X 2 O 2
Keterangan : E   = kelompok percobaan X = Perlakuan yang diberikan
O = hasil pengujian
Penelitian ini dilakukan dengan percobaan pola kelompok acak yang diselidiki variasi jerami padi pada pembuatan serat semen.
Bentuk umum pola kelompok acak dapat digambarkan sebagai berikut

## KELOMPOK
A ( 9% ) B ( 10% ) C ( 11% ) D ( 12% ) 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
Keterangan  : A, B, C dan D = kelompok
1, 2, 3,…….5 = unit eksperimen
jumlah benda uji yang dibuat adalah 20 buah untuk pengujian lentur serat semen.
Teknik Pengambilan Data
Data-data untuk bahan  jerami padi pada pembuatan serat semen berdasarkan dari daya serap air,  dengan  banyaknya  serat  berdasarkan  dari  berat  semen  yang  digunakan.  Pedoman  ini digunakan  untuk  pembuatan  serat  semen.  Sedangkan  data  nilai  kuat  lentur  serat  semen diperoleh dari hasil pengetesan benda uji serat semen dengan menggunakan uji lentur.
Instrumen penelitian yang digunakan antara lain adalah :
1. Seperangkat peralatan uji coba bahan.
2. Satu set alat uji lentur serat semen.
3. Format isian pengumpulan data hasil penelitian.
4. Benda uji sebanyak 20 buah dari empat perlakuan.

## Teknik Pengambilan Sampel
Populasi
Populasi  sasaran  penelitian  ini  adalah  semua  benda  uji  lembaran  serat  semen  yang menggunakan bahan baku serat jerami padi yang diukur berdasarkan nilai kuat lentur. Benda uji serat semen dengan ukuran 5 cm x 25 cm dengan ketebalan 5mm. Serat semen tersebut dibuat dengan  variasi  pelakuan  serat  jerami  padi  berdasarkan  berat  semen  yang  digunakan.
Sedangkan  populasi  terjangkau  adalah  benda  uji  serat  semen  sebanyak  6  buah  untuk  tiap masing-masing kelompok sehingga jumlah total 24 buah.

## Sampel
Sampling  dalam  penelitian  ini  diambil  pola  kelompok  tertentu  seperti  yang  tergambar  pada rancangan  penelitian  dengan  maing-masing  kelompok  sebanyak  5  buah  benda  uji.  Teknik pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  pola  percobaan  cara  acak  atau  random  sebanyak  20 buah.

## Prosedur Kerja Laboratorium
Prosedur kerja laboratorium meliputi dua tahapan, yaitu : pembuatan benda uji pengujian lentur serat semen meliputi pekerjaan persiapan, pemeriksaan bahan dan pekerjaan pembuatan benda uji.
Pekerjaan persiapan
Pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan persiapan peralatan dan pengadaan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pengujian. Persiapan bahan untuk pembuatan benda uji yaitu pengadaan semen, mill, jerami padi dan air.
Pekerjaan Pemeriksaan Bahan
Pemeriksaan  bahan  dilakukan  terhadap  masing-masing  bahan  agar  diketahui  sifat-sifat  dari bahan tersebut, seperti di bawah ini :
a. Semen
Untuk semen tidak lagi diuji karena sudah memenuhi syarat semen Portland, SII No. 0013- 81. Pada penelitian ini menggunakan semen type I cap Tiga Roda
b. Mill
Untuk  mill  hanya  dilakukan  pemeriksaan  kekerasan,  pemeriksaan  ini  merupakan  faktor penting.  Pemeriksaan  dilakukan  dengan  meletakkan  mill  di  atas  kaca  jika  kaca  tergores maka mill cukup keras dan dapat digunakan.
c. Jerami Padi
Untuk serat jerami padi dilakukan pemeriksaan daya serap air.
Sebelum  dilakukan  pemeriksaan  daya  serap  air,  serat  dibersihkan  dari  merang  dan  katul. Jerami padi dipotong-potong dengan panjang  1- 2 cm kemudian direndam selama 24 jam di air kapur kemudian dijemur di panas matahari, di ukur daya serapnya.
d. Air
Air  tidak  dilakukan  pemeriksaan  karena  air  yang  digunakan  adalah  air  tanah  yang  telah memenuhi  persyaratan  pembuatan  serat  semen.  Air  yang  digunakan  pada  penelitian  ini berbanding satu dengan semen atau factor air semen 1 setelah dilakukan percobaan.

## Pembuatan Benda Uji
Setelah  pembuatan  bahan  uji  dalam  laboratorium  maka  dibuatlah mix  design lembaran  serat semen. Dalam pembuatan serat semen ini digunakan Petunjuk Teknis Proses Pembuatan Serat Semen ( Balai Penelitian Bahan )
a. Proses  yang    pertama  dilakukan  adalah  pencampuran  bahan  terlebih  dahulu.  yaitu campur    semen  dan  mill,  aduk  tanpa  menggunakan  air,  setelah  semen  dan  mill bercampur lalu masukan jerami padi, tanpa menggunakan air terlebih dahulu
b. (  jerami  disemprot  dengan  air  agar  sedikit  lembab  ),  setelah  semen,mill  dan  jerami bercampur kemudian semprot dengan air sedikit demi sedikit agar airnya dapat merata, setelah  semen,  mill  dan  jerami  homogen  baru  dapat  dicetak.  Pembuatan  benda  uji lembaran serat semen dengan menggunakan perbandingan berat dengan perbadingan semen dan mill yaitu 1 : 3, penggunaan serat dengan variasi 9%, 10%, 11% dan 12% dan factor air semen 1
Benda uji serat semen :
a. Uji kuat lentur, berukuran 5 cm x 25 cm.
b. Untuk ketebalan dibuat sama, yakni 5 mm.
c. Setelah  ditentukan  rencana  perbandingan  campuran  dan  semua  bahan  telah dipersiapkan, kemudian dilakukan pencampuran bahan.
d. Bahan-bahan yang telah diaduk dicetak pada cetakan, kemudian press dengan mesin kempa selama 5 menit. Setelah adukan dicetak dan dilepaskan dari cetakan, kemudian dikeringkan selama 24 jam.
e. Pemeliharaan atau pematangan serat semen
f. Serat  semen  disimpan  dalam  ruangan  yang  lembab.  Setelah  24  jam,  serat  semen direndam kurang lebih selama 1 minggu dengan tujuan reaksi hidrolis dari semen dan air berjalan dengan baik. Perawatan selanjutnya serat semen disiram hingga umur 28 hari serat semen dapat dilakukan pengujian.
Jumlah contoh yang akan digunakan untuk masing-masing kelompok adalah 5 buah sehingga berjumlah 20 buah benda uji, dan untuk antisipasi kerusakan 4 buah benda uji.
Pengujian Benda Uji
Pengujian pada penelitian ini dilakukan tiga pengujian, yaitu :
a Uji Kuat Lentur

## 5 mm
5 cm                   25cm
Dari setiap lembar contoh dipotong  benda uji ukuran 25 X 5 cm. Benda-benda uji dibersihkan dari serpih-serpih yang mudah lepas, lalu diukur lebarnaya teliti sampai 1mm. Kemudian benda- benda uji dikerjakan pada suhu 60  C. Selama 2 X 24 jam.
Setelah didinginkan dalam exicator, benda-benda uji dilentur pada mesin pelentur dengan jarak tumpu  20  cm,  dan  beban  beban  lentur  pada  bagian  tengah.  Pisau  penumou  dan  pelentur bergaris  tengah  kurang  lebih  30  mm.  Melalui  pisau  pelentur,  benda  uji  dibebani  lentur  secara teratur dengan kecepatan kurang lebih 1 kg per detik, sampai benda uji patah.
Setelah  benda  uji  patah,  kemudian  pada  bidang  patahnya  diukur  tebalnya  dan  dihitung  tebal rata-ratanya.
Kuat lentur lembaran datar dihitung sebagai berikut :
Kuat lentur = 3 P L   kg / cm 2
2 b h 2
P = Beban patah, kg. L=  Jarak tumpu, cm. B = Lebar benda uji, cm. H = tebal benda uji, cm.

## b Uji Bobot Isi
5 mm
5 cm

## 10 cm
Dari setiap lembaran contoh, dipotong benda uji, dengan gergaji ukuran 5 X 10 cm. Benda-benda uji  dibersihkan  dari  serpih-serpih  yang  mudah  lepas,  kemudian  dikeringkan  dalam  dapur pengering dengan suhu 100  C  5  C, sampai beratnya tetap. Benda-benda uji setalah kering, didinginkan  didalam  exicator  selama  kurang  lebih 2  jam,  kemudian  ditimbang  teliti  sampai  0,1 gram ( A ).
Benda uji kemudian direndam dalam air suhu ruang, selam 24 jam; setalah itu kemudian diseka dengan lap basah untuk menghilangkan air yang lebih, lalu ditimbang ( B ).
Kemudian benda uji yang basah ditimbang dalam air suhu ruang ( C ).
Bobot isi dihitung sebagai berikut :
Bobot isi = A gram / cm 3
B    -    C
c Uji Penyerapan Air

## 5 mm

## 5 cm

## 10 cm
Pengambilan data untuk pengujian penyerapan air disatukkan dengan penentuan bobot isi. Dan dihitung sebagai berikut :
Penyerapan air = B - A  X 100%
A
A = Berat benda uji kering
B = Berat benda uji basah
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji Analisis Varians ( Anava ) satu arah dan Uji t satu pihak. Sebelum dilakukan uji Analisis varians dan Uji t dilakukan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Data
Pada penelitian yang telah dilakukan beberapa perlakuan terhadap benda uji. Untuk kelompok A adalah  serat  semen  yang  menggunakan  bahan  serat  jerami  padi  9%,  kelompok  B  dengan menggunakan bahan serat jerami padi sebanyak 10%, kelompok C dengan menggunakan bahan serat  jerami  padi  sebanyak  11%  dan  kelompok  D  menggunakan  bahan  serat  jerami  padi sebanyak 12%.
Selanjutnya  penilaian  dilakukan  terhadap  benda  uji,  paada  pengujian  ukuran,  daya  serap  air, kerapatan air dan kuat lentur, secara lengkap hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut :
1. Pengujian daya Serap Jerami Padi
Sebelum  dilakukan  pembuatan  benda  uji,  terlebih  dahulu  melakukan  pengujian  daya  serap jerami padi . Daya serap rata-rata jerami padi adalah 43,4%. Data hasil pengujian secara  daya serap jerami padi secara lengakap dapat di lihat pada ( Lamp.5 hal. 61 )

## 2. Pengujian Ukuran Serat Semen
Tabel 5. Pengujian Lembaran Serat Semen Kelompok Ukuran Lembaran Serat Semen Kuat lentur rata- rata Daya Serap ( % ) Bobot Isi ( gr/cm 3 ) Berat ( gr ) Panjang ( mm ) Lebar ( mm ) Tebal (mm ) A ( 9% ) 54.9 24.958 5,068 0.494 81,82 9.66 2.07 B ( 10% ) 54.2 25.004 5,03 0.496 83,72 10.95 2.02 C ( 11% ) 53.1 24.982 5,034 0.501 77,24 11.86 1.96 D ( 12% ) 50.6 25.028 5,044 0.503 71,95 12.25 1.45
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan serat jerami padi sedikit berpengaruh terhadap beratnya,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  berat  rata-rata  serat  semen  semakin  banyak  persentase penggunaan jerami padi sberat serat semen semakin ringan.

## 3. Hasil Pengujian Kuat Lentur Serat Semen
Hasil pengujian rata-rata kuat lentur serat semen dapat dilihat pada tabel berikut ini.Berdasarkan tabel di atas maka hasil pengujian terlihat adanya peningkatan kuat lentur serat semen dengan bertambahnya  persentase serat  jerami  padi.Berikut  ini  adalah  grafik  niali  kuat  lentur  lembaran serat semen. ( Lihat lamp.8, h.62 )

## 4. Hasil Daya Serap Air Lembaran Serat Semen
Hasil pengujian daya serap dari setiap perlakuan, didapat hasilnya sebagai berikut
Menurut SNI 15-0233-1989 daya serap air untuk setiap lembaran serat semen tidak lebih dari 35%. Dari tabel di atas didapat bahwa nilai daya serap air dengan penggunaan serat jerami padi memenuhi standar karena tidak melebihi 35% dari yang disyaratkan.
81.82 83.71 77.24 71.95 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 9 10 11 12 K u a t le n tu r ( K g /c m 2 ) Persentase Jerami Padi ( % )
2.07 2.02 1.96 1.45 0 0.5 1 1.5 2 2.5 9 10 11 12 B o b o t Is i ( g r/ c m3 ) Persentase Jerami Padi ( % ) Daya Serap Lembaran Serat
Semen

## 5. Hasil Pengujian Bobot Isi
Menurut SNI 15 - 0233 - 1989 bobot isi yang disyaratkan adalah lebih dari 1,2 gram/cm 3 . Berikut ini adalah garafik nilai bobot isi lembaran serat semen :
Bobot  isi  yang  terendah  dan  sesuai  dengan  standar  dihasilkan  oleh  lembaran  serat  semen dengan perlakuan 12% yaitu sebesar 1.45 gr/cm 3

## B. Pengujian Persyaratan Analisis
Untuk  memenuhi  persyaratan  dalam  pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian normalitas dan homogenitas.

## 1. Uji Normalitas
Analisa statistik yang digunakan  untuk menguji normalitas data untuk menggunakan uji lilliefors. Data  yang  dianalisa  untuk  data  nilai  kuat  lentur  serat  semen  dari  masing-masing  kelompok perlakuan yaitu perlakuan A ( 9% ), B ( 10% ), C ( 11% ) dan ( 12% ).
2.07 2.02 1.96 1.45 0 0.5 1 1.5 2 2.5 9 10 11 12 B o b o t Is i ( g r/ c m3 ) Persentase Jerami Padi ( % ) Bobot Isi Lembaran Serat Semen
a Persentase Penambahan Serat jerami Padi 9%
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  kuat  lentur  serat  semen  dengan  persentase penggunaan serat jerami padi 9% menghasilkan L hitung = 0,1335 , pada taraf signifikansi (  ) = 0,01 diperoleh nilai L tabel = 0,405, dengan kriteria pengujian L hitung < L tabel maka data berdistribusi normal ( lihat lamp 9, h.63 ), dengan dapat disimpulkan  bahwa populasi kelompok berdistribusi normal.
Rangkuman  uji  normalitas  nilai  kuat  lentur  serat  semen  yang  menggunakan  serat  jerami  padi dengan persentase 9%

## b Persentase Penambahan Serat jerami Padi 10%
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  kuat  lentur  serat  semen  dengan  persentase penggunaan serat jerami padi 10% menghasilkan L hitung = 0.1736 , pada taraf signifikansi (  ) = 0,01  diperoleh  nilai  L tabel =    0,405          ,  dengan  kriteria  pengujian  L hitung <  L tabel maka  data berdistribusi normal , dengan dapat disimpulkan  bahwa populasi kelompok berdistribusi normal. Rangkuman  uji  normalitas  nilai  kuat  lentur  serat  semen  yang  menggunakan  serat  jerami  padi dengan persentase 10% .

## c Persentase Penambahan Serat jerami Padi 11%
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  kuat  lentur  serat  semen  dengan  persentase penggunaan serat jerami padi 11% menghasilkan L hitung = 0.2212 , pada taraf signifikansi (  ) = 0,01 diperoleh nilai L =    0,405   , dengan kriteria pengujian L hitung < L tabel maka data berdistribusi normal dengan dapat disimpulkan  bahwa populasi kelompok berdistribusi normal.
d Persentase Penambahan Serat jerami Padi 12%
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  kuat  lentur  serat  semen  dengan  persentase penggunaan serat jerami padi 12% menghasilkan L hitung = 0.2026 , pada taraf signifikansi (  ) = 0,01 diperoleh nilai L =  0,405     , dengan kriteria pengujian L hitung < L tabel maka data berdistribusi normal  (  lihat  lamp      12,  h.66  ) ,  dengan  dapat  disimpulkan    bahwa  populasi  kelompok berdistribusi normal.

## 2. Uji Homogenitas
Analisa statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas adalah uji Bartlett. Data yang diuji adalah  data  kuat  lentur  dari  masing-masing  kelompok  sampel.  Dari  perhitungan  diperoleh  X 2 hitung = 10.87, jika taraf nyata (  ) = 0,01 dari daftar chi-kuadrat dengan dk = 4 didapat X 2 tabel = 11.3  Sehingga  X 2 hitung <  X 2 tabel ,  maka  dapat  disimpulkan  varians  dari  keempat  kelompok homogen

## C. Pengujian Hipotesis.
Pengujian kuat lentur serat semen yang menggunakan serat jerami padi dengan persentase 9%, 10%, 11% dan 12%, hipotesis nol ( H O ) sebagai berikut : tidak ada perbedaan yang signifikan dari persentase penambahan serat jerami padi terhadap nilai kuat lentur serat semen.

## 1. Hasil ANAVA ( Analisis Variansi ) Uji Nilai Kuat Lentur
Pada pengujian kuat lentur lembaran serat semen hipotesis statistik : Hipotesis nol ( H o ) yaitu tidak  ada  perbedaan  dalam  hal  kuat  lentur  serat  semen  yang  menggunakan  campuran  jerami yang berbeda.
Sedangkan  hipotesis  alternatif  (  H a )  yaitu  tidak  ada  perbedaa  dalam  hal  kuat  lentur  lembara serat semen antara yang menggunakan campuran jerami yang berbeda.
Untuk  mendapatkan  hasil  pengujian  maka  data  penelitian  dianalisa  dengan  menggunakan  uji Analisis Varians ( ANAVA ) satu arah ( lihat lamp      ) dengan taraf signifikansi (  ) = 0,01 dimana F hitung = 0.0042     dan F tabel =  6.99    jadi F hitung < F tabel, maka H o diterima. Sehingga terbukti  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  hal  ini  nilai  kuat  lentur  serat  semen  yang menggunakan jerami padi dengan persentase 9%, 10%, 11% dan 12%.
Rangkuman hasil uji analisis varians ( ANAVA ) dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

## Tabel 6. Hasil Uji ANAVA
Sumber Varians Dk Jk Varians F hitung F tabel Antar Kelompok 391.41 3 130.47 0.0042 6.99 Dalam Kelompok 501142.72 16 31321 Jumlah 501534.13 19

## 2. Hasil Perhitungan Perbandingan Ganda ( Student Newman Keuls )
Untuk  pengujian  rata-rata  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  yang  menggunakan  campuran jerami  yang  berbeda.  Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  lengkap  analisis  varians  (  ANAVA  ) untuk  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  yang  menggunakan  jerami  padi,  diketahui  secara signifikan ada perbedaan kuat lentur antara perlakuan 9%, 10%, 11% dan 12%.
Namun untuk mengetahui nilai kuat lentur yang optimum digunakan perhitungan perbandingan ganda ( Student Newman Keuls ) untuk pengujian rata-rata kuat lentur lembaran serat semen yang menggunakan jerami padi.
Hasil  perhitungan  rata-rata  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  yang  menggunakan  jerami  padi diurut dari nilai terkecil hingga nialai terbesar

## 3. Hasil Uji t Nilai Kuat lentur Rata-rata yang Optimum Lembaran serat Semen
Setelah  mendapatkan  nilai  kuat  lentur  rata-rata  yang  optimum,  langkah  selanjutnya  adalah menguji apakah niali kuat lentur lembaran serat semen yang optimum dapat memenuhi standar yang telah disyaratkan di SNI 15-0233-1989 dengan menggunakan uji t dengan  tidak diketahui
Berdasarkan hasil data di atas, kemudian data dihitung dengan uji t untuk mengetahui apakah nilai kuat lentur yang optimum lembaran serat semen yang menggunakan jerami padi dapat lebih tinggi  dari  pada  nilai  kuat  lentur  lembaran  serat  semen  standar    (Lihat  perhitungan  uji  t  pada Lamp17, h.72 )
Nilai t hitung terletak di luar daerah penerimaan pada taraf signifikansi (  ) = 0.01. Kesimpulan dari hasil perhitungan dengan uji t pada penelitian ini adlah niali kuat lentur rata-rata yang optimum lembaran serat semen pada penggunaan jerami padi tidak lebih tinggi dari kuat lentur standar menurut SNI 15-0233-1989

## D. Pemabahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian lembaran serat semen yang menggunakan bahan jerami padi yang diperlihatkan di atas, maka penggunaan campuaran jerami padi berpengaruh pada :
1. Kuat Lentur
Penggunaan  jerami  padi  sebanyak  9%,  10%,  11%  dan  12%,  nilai  kuat  lentur  rata-rata  yang dihasilkan secara signifikan terdapat perbedaan. Namun dari grafik  3, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai kuat lentur yang dihasilkan dengan perlakuan yang berbeda dan cenderung adanya  peningkatan  walaupun  nilainya  sedikit.  Dari  hasil  perhitungan  dengan  menggunakn perbandingan  ganda  (student  Neuman  Keuls)  untuk  pengujian  rata-rata  kuat  lentur  lembaran serat semen dengan perlakuan yang berbeda diketahui nilai kuat lentur rata-rata yang optimum adalah perlakuan B ( 10% ) ( lihat Lamp. 16, H. 70 ), pada penelitian ini nilai kuat lentur yang optimum ternyata tidak lebih besar dari niali kuat lentur standar.

## 2. Penyerapan Air
Penggunaan campuran jerami padi pada pembuatan lembaran serat semen yang berbeda dari grafik  1,  menunjukan  bahwa  semakin  banyak  penggunaan  jerami  padi  yang  digunakan  pada pembuatan lembaran serat semen dapat dikatakan berpengaruh pada penyerapan air lembaran serat semen.

## 3. Bobot Isi
Pada tabel 6 menunjukan bahwa bobot isi lembaran serat semen yang menggunakan jerami padi pada grafik dapat dilihat bahwa semakin banyak penggunaan jerami padi menunjukan semakin kecil bobot isi, walaupun sangat kecil sekali. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan jerami padi dapat dikatakan berpengaruh pada bobot isi.

## KESIMPULAN
Hasil yang disimpulkan dari hipotesis yang telah diuji adalah sebagai berikut :
1. Serat  semen  yang  menggunakan  bahan  campuran  serat  jerami  padi  yang  berbeda antara 9%,  10%,  11%  dan  12%  secara  signifikan  tidak  berbeda  dalam  hal  nilai  kuat  lentur  rata- ratanya.  Namun  dari  grafik  dapat  dijelaskan  adanya  perbedaan  nilai  kuat  lentur  dengan perlakuan  yang  berbeda  dan  cenderung  adanya  peningkatan  nilai  kuat  lentur  dengan persentase perlakuan yang lebih kecil yaitu pada perlakuan 10%.
2. Nilai  kuat  lentur  rata-rata  yang  optimum  adalah  83,71  kg/cm2  terdapat  pada  kelompok  B ternyata di bawah standar ( 100 kg / cm2 ).
3. Kemampuan serat semen yang menggunakan serat jerami padi dalam menyerap air dengan variasi campuran yang berbeda yang ditunjukan grafik 1 menunjukan perbedaan sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  banyak  penggunaan  serat  maka  penyerapan  air  akan bertambah. Hal ini disebabkan dari sifat serat yang digunakan dapat menyerap air.
4. Bobot  isi  dari  ketiga  variasi  campuran  serat  yang  berbeda  yang  ditunjukan  grafik  2 menunjukan  perbedaan  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  banyak  serat  yang  digunakan maka bobot isi akan semakin ringan walaupun penurunan bobot isinya sangat kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Nur hadi, Pengaruh Palstik Sebagai bahan Tambah beton Ringan Struktural Terhadap Kuat lentur beton ( Jakarta : FT-UNJ, 2004 )
Abdul  rozak,  Pemanfaatan  Jerami  Padi  Sebagai  Bahan  Substitusi  Pada  Pembuatan  Panel Dinding,      ( Bogor : IPB-FTP 1997),
Balai  Penelitian  Bahan,  Petunjuk  Teknis  Proses  Pembuatan  Serat  Semen  (  Jakarta  :  Dinas Perindustrian DKI )
Chairul  Anwar,  Sifat  Fisis  dan  Mekanis  Papan  Semen  dari  Bulu  Domba  Garut  dengan  Jenis Katalis yang Berbeda ( Bogor : FP-IPB, 2004)
Henry Koesoemo, Pengamatan Sifat Mekanik Beton Pumice Akibat Penambahan Serat Alam Istimawan Dipohusudo, Struktur Beton Bertulang ( Jakarta : PT Gramedia, 1996 )
Linda  Elisabeth,  Perbandingan  Kualitas  Serat  Pelepah  Batang  Pisang  yang  diproses  Secara Kimia ,    ( Jakarta : UNJ - IKK, 1999 )
SNI 15-0233-1989, Mutu dan Cara Uji Lembaran Serat Semen ( Jakarta : BSN, 1989 )